## Jurnal Sains dan Teknologi
Volume 12 Number 1, Tahun 2023, pp. 219-228 P-ISSN: 2303-3142 E-ISSN: 2548-8570 Open Access: https://doi.org/10.23887/jstundiksha.v12i1.45639
Elektrolit  Polimer  Padat  dari  Pencampuran  PVDF-HFP  dan PEO  serta  Modifikasi  Filler  Sebagai  Bahan  Dasar  Baterai

## Lithium-Ion
Reyhan  Fikri  Mushaddaq 1* ,  Akhmad  Aminuddin  Bama 2 ,  Ramlan 3 ,  Titik Lestariningsih 4
1,2,3 Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia
4 Pusat Riset Fisika Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kawasan PUSPITEK, Tanggerang, Indonesia

## A B S T R A K
Baterai  lithium-ion  sering  mengalami  masalah  keamanan  terkait  dengan penggunaan elektrolit cair yang mudah terbakar. Untuk mengatasi masalah ini, elektrolit  polimer  padat  digunakan  sebagai  pengganti  elektrolit  cair  ;  namun sampai saat ini pengembangannya dari segi konduktivitas ionik masih kurang maksimal.  Untuk  meningkatkan  kualitas  elektrolit  polimer  padat,  banyak peneliti menggunakan polimer inang yang memiliki sifat dan keunggulan yang baik, salah satunya adalah PEO. Satu kelemahan elektrolit polimer padat yang berbasis  PEO  adalah  kristalinitas  tinggi  yang  menyebabkan  konduktivitas ioniknya  menjadi  rendah.  Kelemahan  ini  dapat  dihilangkan  dengan menggabungkan  PEO  dengan  polimer  lain  yaitu  PVDF-HFP.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menghasilkan  lembaran  polimer  elektrolit  yang  berisi kombinasi PEO dan PVDF-HFP sebagai polimer, TiO 2 yang direndam di 2% asam sulfat  sebagai  filler,  LiBOB  sebagai  garam  lithium  dan  menganalisis  sifat-sifat baik morfologi, kristalinitas dan konduktivitas ioniknya. Karakterisasi lembaran elektrolit  dilakukan  menggunakan  SEM,  XRD,  dan  EIS.  Lembaran  elektrolit polimer padat yang dihasilkan menunjukkan bahwa morfologi permukaan pada lembar  elektrolit  polimer  padat  berpori  dengan  porositas  sebesar  43,27  %, kemudian Kristalinitas dari lembar sebesar 28,254 % dan konduktivitas ionik nya sebesar 5,626 x 10 −8 S/cm.

## A B S T R A C T
Lithium-ion batteries often suffer from safety issues due to the use of liquid electrolyte that are flammable. To solve this problem, solid electrolyte polymer is used instead of liquid electrolyte; however, until now its development in terms of ionic conductivity is still not optimal. To improve the quality of solid polymer electrolyte, many researchers use a host polymer which has good properties and advantages, one of which is PEO. One disadvantage of PEO-based solid polymer electrolyte is its high crystallinity that can cause a low ionic conductivity. This weakness can be eliminated by combining PEO with another polymer, that is PVDF-HFP. This study aims to produce an electrolyte polymer sheet containing a combination of PEO and PVDF-HFP as polymers, TiO_2  immersed in 2% sulfuric acid as filler, LiBOB as lithium salt and to analyze the good properties of its morphology, crystallinity and ionic conductivity. The electrolytic sheet characterization was carried out using  SEM,  XRD,  and  EIS.  The  resulting  solid  polymer  electrolyte  sheet  showed  that  the  surface  morphology  of  the electrolyte solid polymer sheet was porous with a porosity of 43.27%, then the crystallinity of the sheet was 28.254% and the ionic conductivity was 5,626 x 10^(-8) S/cm.

## 1. PENDAHULUAN
Baterai  lithium  ion  merupakan  salah  satu  jenis  baterai  yang  sering  digunakan  dalam  berbagai aplikasi teknologi seperti alat-alat listrik portabel, kendaraan listrik dan sebagainya (Banitaba, Semnani, Soureshjani,  Rezaei,  &  Ensafi,  2020) .  Namun,  masalah  keamanan  terkait  cairan  elektrolit  yang  mudah terbakar dan juga pembentukan dendrit yang akhirnya mengarah  ke korsleting internal di  baterai telah menjadi kendala utama dalam pengembangan baterai lithium ion (Banitaba et al., 2020; Didwal et al., 2021; Gao, Grundish, Zhao, Zhou, & Goodenough, 2021; Karabelli, Birke, & Weeber, 2021; Sun et al., 2021) . Dalam beberapa  dekade  terakhir,  elektrolit  polimer  padat  telah  menarik  banyak  perhatian  karena  dapat meningkatkan stabilitas dan keamanan elektrokimia dari Baterai lithium ion. Tetapi, konduktivitas ion yang buruk  dari  elektrolit  polimer  padat  tetap  menjadi  masalah  yang  belum  terselesaikan  yang  membatasi aplikasi  nya (Banitaba  et  al.,  2020) .  Untuk  meningkatkan  konduktivitas  ioniknya,  banyak  peneliti

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received March 18, 2022 Revised March 19, 2022 Accepted December 14, 2022 Available online April 25, 2023
Kata Kunci: Elektrolit, Polimer, Poly Vinylidene Fluoride- Hexafluoropropylene , Poly(Ethylene Oxide), Konduktivitas Keywords: Electrolyte, Polymer, Poly Vinylidene Fluoride- Hexafluoropropylene, Poly (Ethylene Oxide), Konduktivity
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
memodifikasi elektrolit polimer padat dengan menggabungkan dua jenis polimer (Li et al., 2020; Ruan et al.,  2022) .  Poly  ( ethylene  oxide )  (PEO)  merupakan  polimer  yang  memiliki  elektron  yang  berlebih  dalam gugus fungsi yang mengandung oksigen pada segmen, sedangkan orbital elektron ion litium mengandung orbital  kosong,  ion  lithium  dapat  dengan  mudah  berkoordinasi  dengan  gugus  fungsi  oksigen  eter  PEO karena struktur khusus ini. Oleh karena itu, elektrolit berbasis PEO memiliki kemampuan yang kuat untuk memisahkan  garam  lithium  dan  memiliki  stabilitas  yang  sangat  baik  untuk  lithium (Johari,  Tajuddin, Hanibah, & Deraman, 2021; Li et al., 2020) . Namun, PEO adalah polimer kristal, dan kristalisasi pada suhu kamar  akan  memperlambat  gerakan  rantai  segmen,  yang  merugikan  transportasi  ion  lithium,  yang mengarah  ke  konduktivitas  ionik  yang  lebih  rendah.  Tidak  hanya  itu,  ketidakstabilan  antarmuka  dan kemampuan  lemah  untuk  menekan  dendrit  lithium  benar-benar  membatasi  pengembangan  elektrolit polimer padat berbasis PEO (Han et al., 2020; Kim, Choi, Ahn, Kim, & Park, 2021; Li et al., 2019, 2020) . Kekurangan tersebut dapat ditutupi dengan menambahkan jumlah yang tepat dari mikrokristalin poly ( vinylidene fluoride-hexafluoropropylene ) (PVDF-HFP) ke elektrolit polimer padat berbasis PEO (Li et al.,  2020) .  Gabungan  dari  PVDF  dan  HFP  adalah  kandidat  yang  baik  untuk  matriks  polimer  karena kristalinitasnya yang rendah, konstanta dielektrik yang tinggi, yang membantu untuk melarutkan garam lithium  ke  tingkat  yang  lebih  besar,  dan  stabilitas  mekanik  yang  baik  di  berbagai  kisaran  suhu (Gohel, Kanchan, Machhi, Soni, & Maheshwaran, 2020; Li et al., 2019; Mouraliraman et al., 2022; Sangeetha et al., 2021; Xu, Chen, Zhou, & Xiang, 2021; Yadav et al., 2022; Zhang et al.,  2021) . PVDF-HFP terbentuk dalam bentuk amorf dan fase kristal pada suhu kamar dimana fase amorfnya meningkatkan gerakan ionik dalam polimer matriks, sedangkan fase kristalnya menawarkan penguatan dan stabilitas mekanik (Karpagavel et al.,  2021) .  Karena  ada  juga  kristal  dan  daerah  amorf  dalam  struktur  mikro  mikrokristalin  PVDF-HFP, penambahan  PVDF-HFP  yang  tepat  dapat  mengganggu  wilayah  kristalisasi  PEO,  mengurangi  proporsi wilayah kristalisasi dan meningkatkan proporsi daerah amorf (Li et al., 2020) . Penambahkan filler anorganik seperti titanium oksida ( TiO 2 ) pada elektrolit polimer padat juga dapat  lebih  meningkatkan  konduktivitas  ioniknya.    Alasan  peningkatan  konduktivitas  ionik  adalah:  (1) penambahan filler anorganik  menurunkan  kristalinitas  dari  fase  polimer,  meningkatkan  daerah  amorf konduktif dan mempercepat gerakan segmental; (2) garam lithium lebih mudah untuk dipisahkan dan lebih mudah melepaskan lebih banyak ion lithium bebas karena efek asam-basa Lewis yang disebabkan oleh filler anorganik (Fu, Li, Zhou, & Guo, 2022; Sasikumar et al., 2021) . Menggabungkan filler anorganik ke polimer tidak hanya meningkatkan konduktivitas ionik tanpa mengorbankan sifat mekanik tetapi juga memperluas peluang  elektrokimia  dan  meningkatkan  kinerja  siklus  baterai  penuh (Wen  et  al.,  2021) .  Untuk  lebih meningkatkan sifat asam-basa Lewis agar garam lithium lebih mudah terdisosiasi. filler TiO 2 dimodifikasi dengan  merendamnya  dengan  asam  anorganik  seperti H 2 SO 4 . TiO 2 yang  dimodifikasi  dengan H 2 SO 4 menunjukkan  kepadatan  distribusi  pori-pori  terbuka  yang  lebih  tinggi  yang  akhirnya  membentuk konduktivitas listrik yang lebih tinggi (S. K. Cheung & Joyce Lok YinKwan, 2021) . Berdarkan  latar  belakang  sebelumnya,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh penggabungan  PEO  dengan  PVDF-HFP  dan  penambahkan  filler TiO 2 yang  sudah  di  modifikasi  dengan perendaman  asam  sulfat  di  elektrolit  polimer  padat.  Penenitian  ini  diharapkan  dapat  menghasilkan elektrolit  polimer  padat  yang  memiliki  konduktivitas  ionik  tinggi  dengan  menggunakan  PEO  sebagai polimer  inang  karena  stabilitasnya  yang  baik  untuk  ion  lithium  dan  mencampurnya  dengan  PVDF-HFP untuk menurunkan kristalinitas dari PEO agar konduktivitas ioniknya tidak menurun serta menambahkan filler TiO 2 yang  sudah  di  modifikasi  dengan  perendaman  asam  sulfat  untuk  lebih  meningkatkan konduktivitas ioniknya.

## 2. METODE
Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif metode eksperimen. Eksperimen dilakukan di laboratorium fisika LIPI. Pembuatan filler yang dimodifikasi dilakukan terlebih dahulu. Setelah itu, filler kemudian di campur dengan polimer dan garam lithium untuk pembuatan slurry dari elektrolit polimer padat. Penelitian ini difokuskan pada pengembangan  elektrolit polimer padat berupa lembaran. Proses pembuatan larutan yang nanti akan menjadi lembaran harus diketahui terlebih dahulu. Bahan yang digunakan yaitu PVdF-HFP dan PEO sebagai polimer inang. TiO 2 yang direndam di 2% H 2 SO 4 digunakan sebagai filler dan garam lithium yang digunakan berupa LiBOB. Metode pengumpulan data pada penelitian ini merupakan metode observasi tidak berstruktur. Proses pembuatan elektrolit polimer padat dilakukan dan diamati. Selama proses pembuatan, larutan di observasi apakah  nanti menjadi slurry dari elektrolit polimer  padat  atau  gagal  menjadi slurry karena  kurangnya  jumlah  bahan  yang  di  campur  atau  karena kesalahan proses pembuatan. Kemudian slurry dituangkan di cetakan dan dikeringkan selama beberapa hari. Slurry yang sudah kering kemudian di amati apakah berhasil membentuk lembaran tipis atau gagal. Sampel kemudian di analisis dengan menggunakan 3 karakterisasi. Hal yang perlu dianalisis dari sampel
adalah morfologi sampel, kristalinitas sampel, dan nilai konduktivitas ionik sampel.alat karakterisasi yang digunakan adalah SEM, XRD, dan EIS . SEM digunakan untuk menganalisis morfologi sampel, XRD digunakan untuk menganalisis kristalinitas sampel, dan EIS digunakan untuk menganalisis nilai konduktivitas ionik sampel

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Proses  pertama  yang  dilakukan  untuk  membuat  lembaran  elektrolit  polimer  padat  adalah membuat TiO 2 yang dimodifikasi dengan perendaman di larutan 2% H 2 𝑆O 4 . Total larutan dari 2% H 2 𝑆O 4 adalah 20 ml. Untuk membuat larutan 2% H 2 𝑆O 4 , 0.4 ml H 2 𝑆O 4 dicampur dengan 19.6 ml aquadm yang digunakan untuk melarutkan H 2 𝑆O 4 . Kemudian 1,5 g TiO 2 direndam di 2% H 2 𝑆O 4 – Aqua DM dan disimpan di lemari asam selama 2 hari. Setelah 2 hari, TiO 2 yang sudah di rendam disaring dengan rangkaian corong Büchner,  labu  Büchner  dan  pompa  vakum.  Sisa  saringan TiO 2 diletakkan  di  wadah  dan  dimasukkan  ke dalam  oven  kemudian  dipanaskan  dengan  suhu  100˚C  selama  24  jam.  Setelah  selesai,  proses  sintering dilakukan dengan memasukkan wadah ke dalam furnace dengan suhu 500˚C selama 24 jam. Setelah proses sintering, tumbuk TiO 2 yang menjadi keras sampai benar-benar halus dan akhirnya terbentuklah bubuk TiO 2 yang  dimodifikasi  dengan  perendaman  di  2% H 2 𝑆O 4 .  Perendaman TiO 2 di  2% H 2 𝑆O 4 dapat  lebih meningkatkan  konduktivitas  ionic (K.  H.  Cheung,  Pabbruwe,  Chen,  Koshy,  &  Sorrell,  2021) .  Alasan digunakan  2% H 2 𝑆O 4 karena  jika  digunakan  kadar H 2 𝑆O 4 yang  lebih  besar  maka  akan  menurunkan konduktivitas ionik nya alih-alih meningkatkannya (Winie, Hanif, Chan, Arof, & Purawiardi, 2014) . Setelah Filler untuk elektrolit polimer padat dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat larutan ( slurry ) elektrolit polimer padat . Larutan TiO 2 2% H 2 𝑆O 4 0,04 gr + LiBOB 0,56 gr + DMAC 5 ml dimasukkan kedalam gelas kimia pertama dan larutan PVdF-HFP 1,12 gr + PEO 0,28 gr + DMAC (10ml), dimasukkan ke dalam  gelas  kimia  kedua.  DMAC  berfungsi  sebagai  pelarut  dari  bahan-bahan  yang  digunakan  dan  total keseluruhan DMAC yang dipakai adalah 20 ml. Kemudian gelas kimia pertama dan kedua dipanaskan di hot plate secara  bersamaan  dengan  suhu  80  °  celsius  dan  kecepatan  putarnya  240  rpm.  Larutan  pertama dipanaskan di hotplate selama satu jam dan larutan kedua tetap dipanaskan di hot plate bersamaan dengan larutan  pertama.  Seletah  satu  jam,  kemudian  larutan  pertama  dicampur  ke  larutan  kedua  yang  masih dipanaskan di hotplate. Lalu suhu hotplate dirubah ke 60 °celsius dan kecepatan putarnya tetap 240 rpm lalu tunggu selama ± 4 jam. Setelah 4 jam, terbentuklah slurry (larutan kental). Slurry kemudian dituangkan ke cetakan dan di giling dengan penggiling untuk meratakan slurry agar terbentuk lembaran di kaca. Slurry dikeringkan ditemperetur ruangan sampai terbentuk lembaran solid polimer electrolyte . Lembaran tersebut kemudian di karakterisasi dengan SEM, XRD dan EIS.  Hasil SEM dari lembaran  elektrolit polimer  padat PVdF-HFP; PEO; TiO 2 ; LiBOB dapat dilihat pada Gambar 1 .
Gambar 1. SEM Image dari Sampel
Untuk  mengetahui  porositas  dari  gambar  hasil  SEM,  Aplikasi  Origin  digunakan.  Parameter- parameter untuk mengetahui porositas sampel adalah  nilai H max, H min, X, Y, volume integral, volume total, volume solid, volume dibawah kurva,volume pori, porositas dan persentase porositas. Nilai-nilai dari semua parameter tersebut dapat dilihat di Tabel 1.
Tabel 1. Parameter Porositas Sampel Elektrolit Polimer Padat PVDF-HFP – PEO – LiBOB – TiO 2 2% H 2 𝑆O 4
SEM  juga  dilengkapi  dengan  EDX  ( energy  dispersive  x-ray )  yang  digunakan  untuk  mengetahui campuran jumlah polimer apakah sudah tercampur merata dan sudah bereaksi berdasarkan keberadaan berbagai macam komposisi elemen dari tiap spektrum yang ditembakkan ke tiap titik di permukaan sampel. Dari hasil EDX terdapat 6 spektrum dari tiap titik di permukaan elektrolit polimer padat, dapat dilihat di Gambar 2 a-f.
a b c d e f
Gambar 2. Titik-Titik Tiap Spektrum dari Elektrolit Polimer Padat PVDF-HFP; PEO; TiO 2 ; LiBOB, (a) Spektrum 1, (b) Spektrum 2, (c) Spektrum 3, (d) Spektrum 4, (e) Spektrum 5,  (f) Spektrum 6
Berdasarkan hasil EDX yang sudah dilakukan, didapatkan nilai-nilai persen massa tiap elemen di tiap spektrum yang dapat dilihat di Tabel 2.

## Tabel 2. Komposisi Elemen dari Sampel
Dari  hasil  karakterisasi  XRD,  didapat  puncak-puncak  2 θ terhadap  intensitas  dari  setiap  bahan elektrolit polimer padat seperti yang dapat dilihat di Gambar 3.
parameter Nilai PVDF-HFP – PEO
– LiBOB – 𝐓𝐢𝐎 𝟐 2% 𝐇 𝟐 𝑺𝐎 𝟒 H max 65600 H min 0 X 2559 Y 1919 Volume total 3,221 × 10 11 Volume solid 1,827 × 10 11 Volume integral 1,827 × 10 11 Volume dibawah kurva 0 Volume pori 1,394 × 10 11 Porositas 0,432 Presentasi porositas 43,275
Spektrum Elemen (% Massa) C F Ti Spektrum 1 60,55 ± 0,16 37,48 ± 0,24 1,81 ± 0,04 Spektrum 2 60,45 ± 0,19 38,01 ± 0,27 0,64 ± 0,03 Spektrum 3 59,23 ± 0,24 39,06 ± 0,36 1,71 ± 0,07 Spektrum 4 61,41 ± 0,19 36,00 ± 0,27 1,97 ± 0,05 Spektrum 5 59,47 ± 0,16 39,82 ± 0,23 0,49 ± 0,02 Spektrum 6 57,31 ± 0,21 40,38 ± 0,31 2,16 ± 0,06
Gambar 3. Grafik Kristalinitas XRD Sampel.
Dari hasil Karakterisasi EIS didapat kurva Nyquist dan nilai hambatannya yang akan diggunakan untuk mencari nilai konduktivitas ionik dari sampel, dapat dilihat di Gambar 4.
Gambar 4. Grafik Kurva Nyquist Sampel dan Nilai Hambatannya

## Pembahasan
Pada campuran larutan pembentuk elektrolit polimer padat , polimer PVdF-HFP dan PEO berfungsi sebagai polimer inang untuk baterai dan digunakan untuk menolong pengumbaran garam lithium LiBOB. Adapun fungsi dari garam ltihium LiBOB adalah menyediakan jalur untuk migrasi ion di elektrolit polimer padat . Setelah  larutan  di  tuangkan  di  substrat  kaca  dan  dikeringkan,  lembaran  elektrolit  polimer  padat terbentuk. Lembaran kemudian di potong sesuai dengan ukuran baterai dan dikarakterisasi. Dapat dilihat di Gambar  1 bahwa  lembaran  elektrolit  polimer  padat memiliki  pori-pori.  Struktur  membrane  berpori menjadi penting untuk kinerja polimer elektrolit yang baik. Dengan banyaknya pori akan memungkinkan lebih banyak pergerakan ion Li. TiO 2 yang direndam dengan 2% asam sulfat menyebabkan terbentuknya formasi berpori pada morfologi membran elektrolit polimer padat. Walaupun pada gambar SEM terlihat bahwa lembaran elektrolit polimer padat memiliki pori-pori, tetapi alat SEM tidak bisa mengetahui secara rinci  berapa persentase porositas yang ada di lembaran, maka digunakan aplikasi software Origin pada
Rb 20 100 200 300 400 500 600 700 inte nsita s (a .u. ) 2θ (°) LiBOB PVDF-HFP PVDF-HFP dan PEO PEO PVDF-HFP dan LiBOB LiBOB TiO 2 2% H 2 𝑆O 4
TiO 2 2% H 2 𝑆O 4 LiBOB
penelitian  ini  untuk  lebih  mengetahui  porositas  dari  gambar  hasil  SEM.  Aplikasi  Origin  juga  digunakan untuk mengetahui ukuran rata-rata kristal dari hasil XRD sampel. Aplikasi Origin menggunakan konsep rumus fisika untuk mengetahui presentase porositas dan ukuran rata-rata sampel. Nilai-nilai yang didapat di aplikasi origin untuk sampel elektrolit polimer padat adalah nilai H max, H min, X, Y dan volume integral, setelah itu nilai-nilai tersebut dapat digunakan untuk mencari volume total, volume solid, volume dibawah kurva,volume  pori,  kemudian  didapat  porositas  dan  persentase  porositasnya  dengan  menggunakan persamaan 1 untuk mencari volume solid,
V solid = ∫ ∫ f(x,y y max y min x max x min )dxdy (1)
Dengan x max , x min , y max , y min adalah batas  permukaan pada koordinat x dan y (batas permukaan ketika diproyeksikan pada bidang dasar), persamaan 2 untuk mencari volume total,
V total =f max (x max -x min )(y max -y min ) (2)
Selisih  dari volume  total dan volume solid untuk mencari volume pori, kemudian  persamaan 3 untuk mencari porositas dan presentasenya,
ϕ= Vp Vtot × 100 (3)
Dimana ϕ adalah porositas, V p adalah volume pori, dan V tot adalah volume total. Berdasarkan Tabel 1 didapatkan  persentase sampel elektrolit polimer  padat PVDF-HFP; PEO; TiO 2 ; LiBOB dengan  bantuan aplikasi origin sebesar 43,27 %.
Dari hasil EDX SEM tiap titik di Gambar 2 a-f terdapat kandungan-kandungan komposisi elemen dengan nilai persen massa dan persen atom. Sampel dapat dikatakan sudah tercampur merata dan bereaksi jika nilai persen massa atau persen atom dari tiap elemen di titik-titik spektrum hampir sama. Dapat dilihat di Tabel 2 , nilai-nilai persen massa tiap elemen di tiap spektrum hampir sama, yang menandakan bahwa sampel tecampur merata.
Saat sampel di Analisis dengan XRD, hasil dari alatnya kemudian di masukkan ke software origin untuk melihat grafik XRD dari sampel dan untuk mengetahui kristalinitasnya. Derajat kristalinitas dapat mempengaruhi  konduktivitas  ionik  dari  elektrolit  polimer  padat . Semakin  kecil  derajat  kristalinitasnya, semakin besar sifat amorf nya yang menyebabkan konduktivitas yang tinggi pada sampel (Mahendrakar, Anna, Kumar, & Reddy, 2020) . Karakterisasi struktur kristal dari elektrolit polimer padat PVdF-HFP; PEO; TiO 2 ;  LiBOB  diobservasi  dengan  XRD  pada  sudut  2 θ =  10°-  40°,  dengan  Panjang  gelombang  sinar  X  ( λ ) sebesar  0,154  nm.  Puncak-puncak  yang  tajam  menunjukkan  struktur  kristal  sedangkan  puncak-puncak yang  tidak  tajam  menunjukkan  struktur  amorf  yang  sumbu  B  merupakan  intensitasnya  dan  sumbu  A merupakan  2 θ .  Dengan  bantuan software origin,  derajat  kristalinitas  dari  puncak  grafik  XRD  elektrolit polimer  padat  dapat  ditemukan.  Aplikasi  software  origin  dapat  digunakan  untuk  mencari X 𝑐 dan penjumlahan dari X 𝑐 dan X 𝑎 yang nanti akan dimasukkan ke persamaan 4 yaitu :
X cr = Xc Xc+Xa × 100 (4)
Dengan X 𝑐𝑟 adalah derajat kristalinitas, X 𝑐 adalah fraksi kristal, dan X 𝑎 adalah fraksi amorf untuk mencari derajat kristalinitasnya.
Berdasarkan aplikasi origin, nilai dari 𝑋 𝑐 adalah 2726,885 dan nilai penjumlahan dari 𝑋 𝑐 dan 𝑋 𝑎 adalah  9651,145.  dari  nilai-nilai  yang  sudah  di  dapat,  persamaan  4  menunjukkan  bahwa  derajat kristalinitas  dari  sampel  adalah  sebesar  28,254  %.  Dibandingkan  dengan  nilai  hasil  sampel  elektrolit polimer  padat  PVDF-HFP-LiBOB- TiO 2 tanpa  PEO  yang  dibuat  oleh  Lestariningsih,  Sabrina,  Ratri  dan Nuroniah (Lestariningsih, Sabrina, Ratri, & Nuroniah,  2019) , yaitu senilai 8.9 %, hasil dari sampel yang sudah dibuat memiliki derajat kristalinitas yang lebih besar dan oleh karena itu memiliki struktur amorf yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan sampel yang sudah dibuat menggunakan PEO dan sampel pembanding yang  dibuat  oleh  Lestariningsih,  Sabrina,  Ratri  dan  Nuroniah  tidak  menggunakan  PEO  yang  memiliki kristalinitas besar dan saat digabungkan ke larutan elektrolit polimer padat PVDF-HFP – LiBOB – TiO 2 2% H 2 𝑆O 4 ,  derajat  kristalinitasnya  meningkat.  Walaupun  begitu,  PVDF-HFP  berhasil  menurunkan  derajat kristalinitas  dari  elektrolit  polimer  padat  yang  menggunakan  PEO  walaupun  derajat  kristalinitas  dari elektrolit polimer padat gabungan PVDF-HFP dan PEO lebih besar dibandingkan elektrolit polimer padat yang hanya menggunakan PVDF-HFP. PEO murni memiliki kristalinitas sekitar 60%-80% tergantung berat molekul  dan  kondisi  pemprosesan (Onge,  Cui,  Rochon,  Daigle,  &  Claverie,  2021) dan  saat  PVDF-HFP
digabung ke larutan sampel yang menggunakan PEO, derajat kristalinitas dari sampel menurun menjadi 28.254 %.
Puncak-puncak dari setiap bahan elektrolit polimer padat seperti puncak PVDF-HFP atau puncak PEO dapat diketahui dengan memandingkan grafik puncak setiap bahan dari refrensi jurnal. Puncak-puncak dari grafik sampel yang sudah dibuat yang dapat dilihat di Gambar 3 berada pada sudut 2 θ yaitu 14.74°, 18.74°, 19.93°, 25.35°, 26.44°, 28.00°, 29.00°, 29.96°, 31.11°, 35.60°, dan 36.78°. Puncak 18,74°, 19.93°, dan 26.44°  merupakan  puncak  dari  PVDF-HFP  dan  Penelitian  lain  menunjukkan  bahwa  PVDF-HFP  murni berada di sudut 2 θ 18.2°, 20.01°, dan 26,6° (Wilson & Ravi, 2006) . Puncak 19.93° dan 25.35° merupakan puncak dari PEO dan berdasarkan refrensi jurnal Polu dan Rhee (Polu & Rhee, 2016) , puncak sudut 2 θ dari PEO  murni  adalah  19.1°  dan  23.72°.  Puncak  dari  LiBOB  berada  di  sudut  2 θ 14.74°,  26.44°, 29.00°,  dan 36.78°, dan menurut refrensi jurnal Noor, Majid, dan Arof [24], puncak LiBOB murni berada di sudut 2 θ 14.7°, 27.9°, 29.1°, 29.8° dan 36.9°. Puncak TiO 2 2% H 2 𝑆O 4 adalah 29.96°, dan 31.11°. menurut refrensi jurnal refrensi jurnal Martinez dan Gonzalez (Martínez & González, 2016) , puncak sudut 2 θ dari TiO 2 2% H 2 𝑆O 4 adalah 30.2° dan 32°. Semua puncak sudut 2 θ bahan bahan yang digunakan di elektrolit polimer padat  tidak  sesuai  dengan  puncak  sudut  2 θ untuk  bahan  murninya  yang  berdasarkan  refrensi  jurnal. Kebanyakan puncak sudut 2 θ bahan di elektrolit polimer padat hanya mendekati puncak sudut 2 θ bahan murni. Hal ini dikarenakan bahan-bahan di elektrolit polimer padat sudah bereaksi satu sama lain, sehingga terjadilah pergeseran sudut 2 θ nya. Sebagai contoh sudut 19.93° di grafik merupakan sudut 2 θ untuk PVDF- HFP dan PEO. Penggabungan dari dua bahan tersebut menyebabkan sudut PVDF dan PEO bergeser dari sudut murni nya.
Walaupun pada Analisa XRD ukuran kristal sampel sudah diketahui, tetapi nilai dari konduktivitas tersebut belum diketahui. Pada hasil Analisa alat EIS, akan didapat data-data mentah dari respon sampel terhadap  frekuensi  yang  diberikan  berupa  nilai  impedansi real (Z’)  dan  impedansi  imajiner  (Z”)  dalam bentuk exel. jika nilai frekuensi, Z’, dan Z” diambil dan di plot, maka akan terbentuk kurva Nyquist seperti yang dapat dilihat di Gambar 4 . EIS terdiri dari plot yang disebut plot nyquist yang mewakili bagian negarif dari imajiner versus bagian nyata dari impedansi kompleks elektroda atau sel elektrokimia dari elektrolit polimer padat. Plot nyquist dapat dibuat dengan bantuan aplikasi Zsimp. Dari Gambar 4 , pola grafik yang terbentuk  berupa  setengah  lingkaran  ( semicircle )  sempurna.  Pola semicircle merepresentasikan  adanya hambatan elektrolit yang terjadi karena  reaksi elektrokimia dalam elektrolit tersebut.  Sampel elektrolit polimer padat yang bagus ditentukan dari plot nyquist dengan pola semicircle yang memiliki nilai hambatan ( 𝑅𝑏 ) yang rendah, karena berdasarkan rumus persamaan 5, yaitu:
𝜎 DC = 𝐿 𝐴.𝑅𝑏 (5)
Nilai konduktivitas ionik berbanding terbalik dengan nilai hambatan. Data EIS biasanya dianalisis dengan menyesuaikannya dengan model rangkaian listrik ekivalen. Sebagian besar sirkuit elemen dalam model adalah elemen listrik umum seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Sangat sedikit sel elektrokimia yang  dapat  dimodelkan  menggunakan  elemen  rangkaian  ekivalen  tunggal.  Oleh  karena  itu,  model  EIS biasanya terdiri dari sejumlah elemen dalam suatu jaringan.
Gambar 4 menunjukkan grafik pola semicircle yang diukur berdasarkan plot impedansi real (Z’) dan  impedansi  imajiner  (Z”)  (hitam)  dan  grafik  pola semicircle dari  model  rangkaian  listrik  ekivalen (merah). Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa plot yang diukur sesuai dengan plot model rangkaian listriknya.  Nilai  kondutivitas  ionik  dari  sampel  dapat  dicari  dengan  menggunakan  persamaan  5.  Nilai ketebalan (L) didapat dengan mengukur sampel yang sudah di potong bulat dengan micrometer skrup di empat sisi sampel. Didapat nilai dari empat sisi tersebut yaitu 0,264 mm, 0,277 mm, 0,263 mm, 0,263 mm. Keempat nilai tersebut kemudian di rata-ratakan dan didapat nilai ketebalan sampel yaitu 0,266 mm (0,026 cm). Nilai luas penampang (A) didapat dengan menghitung luas dari sampel. Sampel yang di potong secara lingkaran memiliki diameter sebesar 19 mm atau 1,9 cm. Dengan menggunakan rumus luas lingkaran maka didapat luas penampang sampel sebesar 2,833 cm. Hambatan yang terukur (Rb) dapat ditemukan dengan melihat tabel mentah hasil EIS di bagian kolom Z”. Dari semua nilai  yang ada di kolom Z” dicarilah nilai minimalnya yaitu 15816.5. Kemudian nilai tersebut dicek di tabel bagian kolom Z”. Setelah nilai 15816.5 ditemukan di kolom Z”, lihat nilai Z’ disebelah nilai 15816,5 nya maka itu lah nilai dari Rb. Berdasarkan tabel  mentah  hasil  EIS,  maka  nilai  Rb  nya  adalah  163069.  Nilai  Rb  juga  dapat  ditemukan  dengan menentukan garis semicircle yang memotong sumbu x di kurva Nyquist. Dari Gambar 4 terlihat bahwa nilai Rb di kurva Nyquist (Z’=163.069, Z” =15.8165) sama dengan nilai Rb yang dicari dengan melihat nilai Z’ dan Z”  dari  tabel  mentah  hasil  EIS.  Setelah  semua  nilai  tadi  dimasukkan  ke  persamaan  5,  didapatkan  nilai konduktivitas ionik dari elektrolit polimer padat sebesar 5,626 x 10 −8 S/cm.  Dibandingkan dengan hasil karakterisasi EIS dari elektrolit polimer padat PVDF-HFP-LIBOB- TiO 2 tanpa PEO yang dibuat oleh Sabrina, Sohib, Lestariningsih, dan Ratri (Sabrina et al., 2019) yaitu senilai 1,27 x 10 −6 S/cm, konduktivitas ionik
dari sampel yang sudah dibuat kecil. Hal ini disebabkan oleh volume pori-pori yang dimiliki sampel lebih kecil  dibandingkan  volume  solidnya,  seperti  yang  sudah  dibahas  di  karakterisasi  SEM,  kemudian dikarenakan derajat kristalinitasnya yang relatif lebih besar dibandingkan sampel yang tidak menggunakan PEO.
Baterai  lithium  ion  merupakan  salah  satu  jenis  baterai  yang  sering  digunakan  dalam  berbagai aplikasi teknologi seperti alat-alat listrik portabel, kendaraan listrik dan sebagainya (Banitaba, Semnani, Soureshjani,  Rezaei,  &  Ensafi,  2020) .  Namun,  masalah  keamanan  terkait  cairan  elektrolit  yang  mudah terbakar dan juga pembentukan dendrit yang akhirnya mengarah  ke korsleting internal di  baterai telah menjadi kendala utama dalam pengembangan baterai lithium ion (Banitaba et al., 2020; Didwal et al., 2021; Gao, Grundish, Zhao, Zhou, & Goodenough, 2021; Karabelli, Birke, & Weeber, 2021; Sun et al., 2021) . Dalam beberapa  dekade  terakhir,  elektrolit  polimer  padat  telah  menarik  banyak  perhatian  karena  dapat meningkatkan stabilitas dan keamanan elektrokimia dari Baterai lithium ion. Tetapi, konduktivitas ion yang buruk  dari  elektrolit  polimer  padat  tetap  menjadi  masalah  yang  belum  terselesaikan  yang  membatasi aplikasi nya (Banitaba et al., 2020) .
Untuk  meningkatkan  konduktivitas  ioniknya,  banyak  peneliti  memodifikasi  elektrolit  polimer padat dengan menggabungkan dua jenis polimer (Li et al., 2020; Ruan et al., 2022) . Poly ( ethylene oxide ) (PEO)  merupakan  polimer  yang  memiliki  elektron  yang  berlebih  dalam  gugus  fungsi  yang  mengandung oksigen pada segmen, sedangkan orbital elektron ion litium mengandung orbital kosong, ion lithium dapat dengan mudah berkoordinasi dengan gugus fungsi oksigen eter PEO karena struktur khusus ini. Oleh karena itu, elektrolit berbasis PEO memiliki kemampuan yang kuat untuk memisahkan garam lithium dan memiliki stabilitas  yang  sangat  baik  untuk  lithium (Johari,  Tajuddin,  Hanibah,  &  Deraman,  2021;  Li  et  al.,  2020) . Namun, PEO adalah polimer kristal, dan kristalisasi pada suhu kamar akan memperlambat gerakan rantai segmen, yang merugikan transportasi ion lithium, yang mengarah ke konduktivitas ionik yang lebih rendah. Tidak hanya itu, ketidakstabilan antarmuka dan kemampuan lemah untuk menekan dendrit lithium benar- benar membatasi pengembangan elektrolit polimer padat berbasis PEO (Han et al., 2020; Kim, Choi, Ahn, Kim, & Park, 2021; Li et al., 2019, 2020) .
Kekurangan tersebut dapat ditutupi dengan menambahkan jumlah yang tepat dari mikrokristalin poly ( vinylidene fluoride-hexafluoropropylene ) (PVDF-HFP) ke elektrolit polimer padat berbasis PEO (Li et al.,  2020) .  Gabungan  dari  PVDF  dan  HFP  adalah  kandidat  yang  baik  untuk  matriks  polimer  karena kristalinitasnya yang rendah, konstanta dielektrik yang tinggi, yang membantu untuk melarutkan garam lithium  ke  tingkat  yang  lebih  besar,  dan  stabilitas  mekanik  yang  baik  di  berbagai  kisaran  suhu (Gohel, Kanchan, Machhi, Soni, & Maheshwaran, 2020; Li et al., 2019; Mouraliraman et al., 2022; Sangeetha et al., 2021; Xu, Chen, Zhou, & Xiang, 2021; Yadav et al., 2022; Zhang et al.,  2021) . PVDF-HFP terbentuk dalam bentuk amorf dan fase kristal pada suhu kamar dimana fase amorfnya meningkatkan gerakan ionik dalam polimer matriks, sedangkan fase kristalnya menawarkan penguatan dan stabilitas mekanik (Karpagavel et al.,  2021) .  Karena  ada  juga  kristal  dan  daerah  amorf  dalam  struktur  mikro  mikrokristalin  PVDF-HFP, penambahan  PVDF-HFP  yang  tepat  dapat  mengganggu  wilayah  kristalisasi  PEO,  mengurangi  proporsi wilayah kristalisasi dan meningkatkan proporsi daerah amorf (Li et al., 2020) . Penambahkan filler anorganik seperti titanium oksida ( TiO 2 ) pada elektrolit polimer padat juga dapat  lebih  meningkatkan  konduktivitas  ioniknya.    Alasan  peningkatan  konduktivitas  ionik  adalah:  (1) penambahan filler anorganik  menurunkan  kristalinitas  dari  fase  polimer,  meningkatkan  daerah  amorf konduktif dan mempercepat gerakan segmental; (2) garam lithium lebih mudah untuk dipisahkan dan lebih mudah melepaskan lebih banyak ion lithium bebas karena efek asam-basa Lewis yang disebabkan oleh filler anorganik (Fu, Li, Zhou, & Guo, 2022; Sasikumar et al., 2021) . Menggabungkan filler anorganik ke polimer tidak hanya meningkatkan konduktivitas ionik tanpa mengorbankan sifat mekanik tetapi juga memperluas peluang  elektrokimia  dan  meningkatkan  kinerja  siklus  baterai  penuh (Wen  et  al.,  2021) .  Untuk  lebih meningkatkan sifat asam-basa Lewis agar garam lithium lebih mudah terdisosiasi. filler TiO 2 dimodifikasi dengan  merendamnya  dengan  asam  anorganik  seperti H 2 SO 4 . TiO 2 yang  dimodifikasi  dengan H 2 SO 4 menunjukkan  kepadatan  distribusi  pori-pori  terbuka  yang  lebih  tinggi  yang  akhirnya  membentuk konduktivitas listrik yang lebih tinggi (S. K. Cheung & Joyce Lok YinKwan, 2021) .

## 4. SIMPULAN
Dari hasil pembuatan yang telat dilakukan, lembar elektrolit polimer padat memiliki permukaan pori-pori lebih  sedikit dibandingkan permukaan solidnya. Hal ini menyebabkan struktur  morfologi dari elektrolit polimer padat yang sudah dibuat pada penelitian ini kurang mendukung untuk pergerakan ion Li karena semakin banyak pori pada permukaan membran akan semakin meningkatkan transfer ion antara elektroda dan karenanya meningkatkan konduktivitas ionik elektrolit. Derajat kristalinitas dari elektrolit polimer padat berbasis PVDF-HFP dan PEO yang sudah dibuat lebih kecil dibandingkan dengan nilai hasil
sampel elektrolit polimer padat tanpa PEO dari refrensi jurnal penelitian lain yang sudah dilakukan. Tetapi penggabungan  PVDF-HFP  ke  elektrolit  polimer  padat  berbasis  PEO  berhasil  menurunkan  derajat kristalinitas  nya  jika  dibandingkan  dengan  elektrolit  polimer  padat  yang  hanya  berbasis  PEO  murni. Konduktivitas  ionik  dari  elektrolit  polimer  padat  berbasis  PVDF-HFP  dan  PEO  yang  sudah  dibuat  juga memiliki nilai yang kecil dibandingkan elektrolit polimer padat tanpa PEO dari refrensi jurnal. Oleh karena itu,  elektrolit  polimer  padat  dari  pencampuran  PEO  dan  PVDF-HFP  serta  modifikasi  filler  kurang mendukung untuk digunakan sebagai elektrolit dengan konduktivitas ionik tinggi pada baterai lithium-ion.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Banitaba, S. N., Semnani, D., Soureshjani, E. H., Rezaei, B., & Ensafi, A. A. (2020). Effect of Titanium Dioxide and Zinc Oxide Fillers on Morphology, Electrochemical and Mechanical Properties of the Peo-Based Nanofibers,  Applicable  as  an  Electrolyte  for  Lithium-Ion  Batteries.,. Materials  Research  Express , 6 (8), 1. https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab25cd. Cheung,  K.  H.,  Pabbruwe,  M.  B.,  Chen,  W.  F.,  Koshy,  P.,  &  Sorrell,  C.  .  (2021).  Thermodynamic  and Microstructural Analyses of Photocatalytic TiO_2 from the Anodization of Biomedical-Grade T 〖 i_6 al 〗 _4v  in  Phosphoric  Acid  or  Sulfuric  Acid. Ceramics  International , 47 (2),  1613 – 1614. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.08.277.
Cheung, S. K., & Joyce Lok YinKwan. (2021). Parents’ perceived goals for early ma thematics learning and their relations with children’s motivation to learn mathematics. Early Childhood Research Quarterly , 56 (3), 90 – 102. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2021.03.003.
Didwal, P. N., Singhbabu, Y. N., Verma, R., Sung, B. J., Lee, G. H., Lee, J. S., … Park, C. J. (2021). An Advanced Solid  Polymer  Electrolyte  Composed  of  Poly  (Propylene  Carbonate)  and  Mesoporous  Silica Nanoparticles for Use in All-Solid-State Lithium-Ion Batteries. Energy Storage Materials , (37), 470. https://doi.org/10.1016/j.ensm.2021.02.034.
Fu, J., Li, Z., Zhou, X., & Guo, X. (2022). Ion Transport in Composite Polymer Electrolytes. Materials Advances , 9 (3), 3811. https://doi.org/10.1039/D2MA00215A. Gao, H., Grundish, N. S., Zhao, Y., Zhou, A., & Goodenough, J. B. (2021). Formation of Stable Interphase of Polymer-in-Salt Electrolyte in All-Solid-State Lithium Batteries. Energy Material Advances , (2021),
1. https://doi.org/10.34133/2021/1932952.
Gohel, K., Kanchan, D. K., Machhi, H. K., Soni, S. S., & Maheshwaran, C. (2020). Gel Polymer Electrolyte Based On PVDF-HFP:Pmma Incorporated with Propylene Carbonate (PC) and Diethyl Carbonate (DEC) Plasticizers: Electrical, Morphology, Structural and Electrochemical Properties. Materials Research Express , 7 (2). https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab6c06.
Han, L., Wang, J., Mu, X., Wu, T., Liao, C., Wu, N., … Hu, Y. (2020). Controllable magnetic field aligned sepiolite nanowires for high ionic conductivity and high safety PEO solid polymer electrolytes. Journal of Colloid and Interface Science , (585), 3. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2020.10.039. Johari, S. N. A. M., Tajuddin, N. A., Hanibah, H., & Deraman, S. K. (2021). A Review: Ionic Conductivity of Solid Polymer  Electrolyte  Based  Polyethylene  Oxide. International  Journal  of  Electrochemical  Science , 16 (3). https://doi.org/10.20964/2021.10.53.
Karabelli, D., Birke, K. P., & Weeber, M. (2021). A Performance and Cost Overview of Selected Solid-State Electrolytes: Race between Polymer Electrolytes and Inorganic Sulfide Electrolytes. Batteries , 1 (7),
1. https://doi.org/10.3390/batteries7010018.
Karpagavel,  K.,  Sundaramahalingam,  K.,  Manikandan,  A.,  Vanitha,  D.,  Manohar,  A.,  Nagarajan,  E.  R.,  & Nallamuthu,  N.  (2021).  Electrical  Properties  of  Lithium-Ion  Conducting  Poly  (Vinylidene Fluoride-Co-  Hexafuoropropylene)  (PVDF-HFP)/  Polyvinylpyrrolidone  (PVP)  Solid  Polymer Electrolyte. Journal of Electronic Materials , (50), 1. https://doi.org/10.1007/s11664-021-08967-9. Kim, J. I., Choi, Y. G., Ahn, Y., Kim, D., & Park, J. H. (2021). Optimized ion-conductive pathway in UV-cured solid polymer electrolytes for all-solid lithium/sodium ion batteries. Journal of Membrane Science , (619), 1. https://doi.org/10.1016/j.memsci.2020.118771.
Lestariningsih, T., Sabrina, Q., Ratri, C. R., & Nuroniah, I. (2019). Structure, thermal and electrical properties of  PVDF-HFP/LiBOB  solid  polymer  electrolyte. Journal  of  Physics  Conference  Series ,  (1191),  3. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1191/1/012026/meta. Li, J., Zhu, K., Wang, J., Yan, K., Liu, J., Yao, Z., & Xu, Y. (2019). Optimisation of conductivity of PEO/PVDF- based solid polymer electrolytes in all-solid-state Li-ion batteries. Materials Technology, 4 (37), 1. https://doi.org/10.1080/10667857.2020.1827873. Li, J., Zhu, L., Xu, J., Jing, M., Yao, S., Shen, X., … Tu, F. (2020). Boosting the Performance of Poly (Ethylene Oxide)-Based  Solid  Polymer  Electrolytes  by  Blending  with  Poly  (Vinylidene  Fluoride-Co- Hexafluoropropylene)  for  Solid-State  Lithium-Ion  Batteries. International  Journal  of  Energy
Research , 44 (9), 2. https://doi.org/10.1002/er.5476.
Mahendrakar, S., Anna, M., Kumar, J. S., & Reddy, J. (2020). Structural, Morphological and Electrical Studies of  Plasticized  Polymer-Salt  Electrolyte  membrane  and  Application  to  Lithium  ion  Batteries. Chemistry, International Journal of Applied , 3 (13), 479-480. Retrieved from https://www.ripublication.com/ijac17/ijacv13n3_08.pdf.
Martínez, I. A. P., & González, V. R. (2016). Towards the Hydrothermal Growth of Hierarchical Cauliflower- Like TiO_2 Anatase Structures. J Sol-Gel Sci Technol , 1 (81), 3. https://doi.org/10.1007/s10971-016- 4241-7.
Mouraliraman,  D.,  Shaji,  N.,  Praven,  S.,  Nanthagopal,  M.,  Ho,  C.  W.,  Karthik,  M.  V.,  …  Lee,  C.  W.  (2022). Thermally  Stable  PVDF-HFP-Based  Gel  Polymer  Electrolytes  for  High-Performance  Lithium-Ion Batteries. Nanomaterials , 12 (7), 2. https://doi.org/10.3390/nano12071056.
Onge, V. S., Cui, M., Rochon, S., Daigle, J. C., & Claverie, J. P. (2021). Reducing crystallinity in solid polymer electrolytes for lithium-metal batteries via statistical copolymerization. Communications Materials ,
2 (83), 3. Retrieved from https://www.nature.com/articles/s43246-021-00187-2. Polu, A. R., & Rhee, H. W. (2016). The Effects of LiTDI Salt and POSS-PEG (n = 4) Hybrid Nanoparticles on Crystallinity and Ionic Conductivity of PEO Based Solid Polymer Electrolytes. Science of Advanced Materials , 1 (8), 933. https://doi.org/10.1166/sam.2016.2657. Ruan, Z., Du, Y., Pan, H., Zhang, R., Zhang, F., Tang, H., & Zhang, H. (2022). Incorporation of Poly (Ionic Liquid) with  PVDF-HFP-Based  Polymer  Electrolyte  for  All-Solid-State  Lithium-Ion  Batteries. Polymers , 10 (14), 2. https://doi.org/10.3390/polym14101950. Sangeetha, M., Mallikarjun, A., Aparna, Y., Vikranth, R. M., Siva, K. J., Sreekhanth, T., & Jaipal, R. M. (2021). Dielectric Studies and AC Conductivity of PVDF-HFP: LIBF_4: EC Plasticized Polymer Electrolytes. Materials Today: Proceedings , 1 (4), 2168. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.12.280.
Sasikumar, M., Krishna, R. H., Raja, M., Therese, H. A., Balakrishnan, N. T. M., Raghavan, P., & Sivakumar, P. (2021).  Titanium  Dioxide  Nano-Ceramic  Filler  in  Solid  Polymer  Electrolytes:  Strategy  Towards Suppressed Dendrite Formation and Enhanced Electrochemical Performance For Safe Lithium Ion Batteries.
Journal of Alloys and Compounds , (882), 2.
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.160709.
Sun, C. C., Yusuf, A., Li, S. W., Qi, X. L., Ma, Y., & Wang, D. Y. (2021). Metal organic frameworks enabled rational design of multifunctional PEO-based solid polymer electrolytes. Chemical Engineering Journal , 4 (4),
1. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.128702. Wen, J., Zhao, Q., Jiang, X., Ji, G., Wang, R., Lu, G., … Xu, C. (2021). Graphene Oxide Enabled Flexible PEO -Based Solid Polymer Electrolyte for All-Solid-State Lithium Metal Battery. Applied Energy Materials , 4 (4), 3661. https://doi.org/10.1021/acsaem.1c00090.
Wilson, J., & Ravi, G. (2006). Electrochemical Studies on Inert Filler Incorporated Poly (Vinylidene Fluoride
– Hexafluoropropylene)  (PVDF – HFP)  Composite  Electrolytes. Polímeros:  Ciência  e  Tecnologia , 2 (16), 89. https://doi.org/10.1590/S0104-14282006000200006. Winie, T., Hanif, N. S. M., Chan, C. H., Arof, A. K., & Purawiardi, I. (2014). Effect of the Surface Treatment of the  TiO_2  Fillers  on  the  Properties  of  Hexanoyl  Chitosan/Polystyrene  Blend-Based  Composite. Polymer Electrolytes. Ionics , 1 (20), 352. https://doi.org/10.1007%2Fs11581-013-0983-1.
Xu, P., Chen, H., Zhou, X., & Xiang, H. (2021). Gel Polymer Electrolyte Based on PVDF-HFP Matrix Composited With  RGO-PEG-NH_2  For  High-Performance  Lithium  Ion  Battery. Journal  of  Membrane  Science , (617), 1. https://doi.org/10.1016/j.memsci.2020.118660. Yadav, P., Beheshti, S. H., Kathribail, A. R., P., I., Mierlo, J. V., & M., B. (2022). Improved Performance of Solid Polymer  Electrolyte  for  Lithium-Metal  Batteries  via  Hot  Press  Rolling. Polymers , 3 (14),  2. https://doi.org/10.3390/polym14030363.
Zhang,  Y.,  Wang,  X.,  Liang,  S.,  Shi,  Y.,  Chen,  X.,  Liu,  J.,  &  Wang,  A.  (2021).  Fermentation  optimization, fungistatic effects and tomato growth promotion of four biocontrol bacterial strains. Agriculture (Switzerland) , 11 (7), 1 – 18. https://doi.org/10.3390/agriculture11070686.